(24) 
ditions déterminées, cette présence a été tantôt affirmée, 
taniôt niée. Il est facile cependant de prouver l'existence 
de bulles closes dans le métal sous la forme de barreaux, 
de culots, de grains, etc. Il suffit pour cela de chauffer 
l'argent au dard du chalumeau aérhydrique ou oxhydrique 
jusqu’au point de fusion de sa surface. Celle-ci alors se 
soulève sensiblement. En dépassant ce point, une bulle se 
forme qui éclate bientôt avec projection de métal, pour i 
laisser ensuite une dépression sur largent incomplètement … 
fondu. Le métal non bulleux, el notamment celui qui a 
été chauffé au rouge sombre dans le vide pendant quatre à 
six heures et refroidi ensuile également dans le vide, se 
conduit tout autrement. On peut fondre celui-ci, au dard 
aérhydrique ou oxhydrique, sans voir apparaître à sa sur- 
face trace de soulèvement ou de bulle ne 4 
J'ai recherché avec les plus grands soins, à l’aide de 
deux méthodes, la quantité de gaz existant re l'argent 
ayant servi à mes déterminations de poids atomiques et 
dans le métal obtenu dans des conditions analogues ou 
identiques. 
La première méthode consiste à déterminer la perte de 
poids éprouvée par l'argent lorsqu'on le chauffe dans l'hy= 
drogène pur, entre le rouge naissant et le rouge sombre, | 
température à laquelle le métal ne se volatilise pas à la 
pression ordinaire, ainsi que je l'ai constaté par une série 3 
d'expériences préliminaires, qui ont été d’une difficulté | 
d'exécution fort grande. ne 
Les notices VIF, VIN, IX et X de mon mémoire manu- 
scrit sur l'argent renferment l'exposé de ces recherches si 
délicates et les résultats auxquels elles ont conduit. Elles 3 
prouvent que le métal anciennement employé par moi et 
